— 420 — 



Le durate eutectiche a 351° dovrebbero teoricamente finire alla conc. 

 di 50 atomi °/o Ag. Soltanto che la reazione di formazione del composto 

 Ag Te a 444° non corrisponde ad un caso di equilibrio completo, perciò le 

 durate eutectiche si prolungano oltre la conc. del composto AgTe e di con- 

 seguenza le durate rappresentanti i calori di formazione del composto espresse 

 graficamente, dànno luogo a un diagramma supplementare II senza un mas- 

 simo netto. Si deduce quindi dalle considerazioni su esposte, la formazione 

 di un composto AgTe con massimo coperto. Lungo la curva ED si compie 

 la cristallizzazione di Ag 2 Te che a 444° reagisce con la massa fusa per 

 formare il composto AgTe. 



Più difficile risulta l' interpretazione degli arresti termometrici a 412°. 

 Il loro diagramma III non presenta, come nel caso precedente, nessun mas- 

 simo netto, sebbene verso la conc. di 50 atomi % Ag vi siano due valori 

 elevati, ed ai lati due valori più bassi. Bisogna considerare tanto l'ipotesi 

 della formazione di un nuovo composto, quanto quella di una trasformazione 

 del composto Ag Te . Questa seconda supposizione appare tuttavia la più 

 probabile. 



Il nuovo composto per corrispondere ad una altra formola possibile do- 

 vrebbe essere p. es. Ag 3 Te 2 con 60 atomi % Ag . Ora a questa concentra- 

 zione non si ha una durata massima di formazione, come dovrebbe essere 

 anche perchè l'arresto corrispondente a 351° è piccolissimo. Si tratta dunque 

 verosimilmente di una trasformazione del composto AgTe, il quale esiste 

 in due modificazioni: l'ima /SAgTe che cristallizza lungo la curva DO, 

 l'altra a AgTe che cristallizza lungo la curva CB. 



Il composto Ag 2 Te presenta un punto di massimo assai netto. La curva 

 di raffreddamento corrispondente osservata fino a bassa temperatura non pre- 

 senta che il solo arresto a 959°. Ciò esclude che gli arresti a 444° e 412° 

 possano attribuirsi a trasformazioni polimorfe del composto Ag 2 Te. 



La formola Ag 2 Te corrisponde al minerale Hessite che cristallizza nella 

 forma cubica. Si è creduto di rinvenire dei cristalli naturali incompleti 

 corrispondenti a una modificazione rombica del tellururo d'argento. Il Groth (') 

 pone però in dubbio la reale esistenza di tale modificazione. L'analisi ter- 

 mica non riscontra, entro i limiti dell'esperienza, la supposta modificazione 

 dell' Hessite. 



A partire dalla concentrazione del composto Ag 2 Te fino all'argento puro 

 non si osserva altro che un punto eutectico alla conc. di circa 86-87 atomi 

 °/o Ag, che cristallizza a 872°. Però le leghe delle conc. 66,7-87 atomi 

 % Ag presentano un'anomalia ; non è stato possibile osservare nessun inizio 

 di cristallizzazione, operando nelle condizioni sperimentali più diverse, cioè 

 agitando la massa o lasciandola in riposo, raffreddando lentamente o rapi- 

 damente, operando infine su una massa variabile da circa gr. 15 a gr. 40. 



(') Groth, Cheraische Kristallographie, I Teil, 136. 



